— 576 — 
11° L'aggiunta dello stagno in quantità di più in più grande al bismuto 
puro, modifica la curva della resistenza, nello stesso modo che è modificata nel 
bismuto contenente stagno in piccola quantità, col temperarlo di più in più. 
12° Il magnetismo influisce grandemente sulla resistenza del bismuto sia 
esso puro o no, aumentandola. 
Questo aumento di resistenza giunse fino ad della resistenza primitiva, e 
può certamente crescere ancora impiegando forze magnetiche assai intense. 
13° Questo aumento di resistenza ha luogo tanto quando la sbarretta por- 
corsa dalla corrente nel senso della sua lunghezza, è collocata fra i poli nella di- 
rezione delle linee di forza, come quando è posta trasversalmente, ma in quest’ ul- 
timo caso è notevolmente maggiore. 
14° Il bismuto del commercio è tanto più sensibile al magnetismo quanto 
meno è temprato , in questo senso, che il valore del rapporto fra la variazione di 
resistenza dovuta all’ azione magnetica e la resistenza primitiva, diminuisce colla 
tempra. 
Così pure il bismuto compresso è meno sensibile del fuso, ed il bismuto del 
commercio lo è un po’ meno del puro. 
Se si considerassero le variazioni di resistenza a parità di dimensioni, i risul- 
tati sarebbero un po’ diversi, e forse diminvirebbero le differenze prodotte dalla 
compressione e dalla tempra. 
15° Per forze magnetiche non troppo piccole, la variazione di resistenza è 
proporzionale sensibilmente alla forza magnetica; ma per piccoli valori di questa, la 
variazione di resistenza cresce più rapidamente della semplice proporzionalità. 
16° Aumentando la temperatura del bismuto l’ azione del magnetismo in 
quanto a variarne la resistenza, si fa di più in più piccola, almeno sino a circa 100°, 
